34 l'hystérèse tournante 



Toutes les quantités du second membre sont immé- 

 diatement accessibles à l'expérience. 



Il est visible que l'appareil de mesure de l'hystérèse 

 précédemment décrit est applicable entièrement et 

 sans aucune modification autre que l'addition d'un 

 dispositif d'observation de l'angle <x à la mesure de 

 l'aimantation. Pour cela, il a suffi d'adjoindre au haut 

 de l'axe de rotation de l'aimant un miroir et en dehors 

 de l'appareil l'échelle nécessaire. Inutile d'insister sur 

 l'avantage inestimable qu'offre ce procédé au point de 

 vue de l'économie de temps et de la commodité, 

 remarquons seulement que les mesures d'aimantation 

 et d'hystérése sont exécutées dans des conditions 

 thermiques rigoureusement identiques. 



La méthode a malheureusement un point faible dont 

 l'influence s'exerce avec une acuité très variable 

 suivant les propriétés spécifiques de chaque échan- 

 tillon : c'est l'incertitude sur la composante normale de 

 l'aimantation qui peut arriver à jouer un rôle très 



important. Le terme — représentant la correction ' 



nécessitée par cette composante, rien ne l'empêche de 

 devenir du même ordre que le premier terme lui-même 

 avec les substances exigeant un champ intense pour leur 

 aimantation. Ainsi en est-il de la magnétite fondue 

 (champ co.ercilif de l'ordre de celui de l'acier), aussi 

 n'ai-je pas déterminé l'aimantation de cette substance. 

 Avec le nickel, des séries complètes ont été effec- 

 tuées; on a comparé pour plus de sûreté la courbe de 



' Elle est naturellement approximative puisqu'elle assimile le 

 disque à un ellipsoïde parfait et suppose la susceptibilité normale 

 infinie. 



